PLO 499 



il y a une chaudière en fonte de fer, destinée à recueillir le 

 plomb, qui coule continuellement. 



La fumée et les vapeurs métalliques se rendent dans un 

 long tuyau légèrement ascendant et qui se termine toujours 

 par une cheminée verticale; sa longueur est souvent d'en- 

 viron loo mètres, et ses dimensions transversales, i™, 54 sur 

 92 centimètres. Les poussières déposées dans le canal près de 

 la cheminée ont besoin d'être lavées; les autres sont portées 

 au fourneau de grillage, pour y être réagglutinées et ensuite 

 fondues. 



On commence une opération par la fonte des matières 

 qui sont demeurées après une opération précédente : c'est ua 

 mélange de minerai à demi réduit et de coke qui s'y trouve 

 empâté. Il a paru plus avantageux de passer d'abord ces 

 résidus, que de commencer par fondre le minerai grillé. Ou 

 place, dans l'intérieur du fourneau, de la tourbe moulée eu. 

 briques de 3o cent, de longueur sur 7 de largeur et d'épais- 

 seur; on arrange avec soin celle qui est mise sur le devant, 

 on en forme une espèce de muraille, et le reste est mis sans 

 ordre. On place ensuite un morceau de toiybe embrasée vers 

 la tuyère, et, en donnant le vent, le feu se communique 

 bientôt à toute la masse : pour le rendre plus ardent, on jette 

 quelques pelletées de houille sur la tourbe, ensuite on chargr' 

 la matière à demi réduite dont nous avons parlé; on y ajoutt" 

 quelquefois de la chaux, pour en faciliter la fusion. Avant 

 de charger le minerai, ce qui a lieu par pelletées, on place 

 toujours une brique de tourbe devant la tuyère. A mesurç 

 que la fonte s'opère, le plomb coule, et il se rend au bas 

 du fourneau, des matières à moitié fondues et que l'ouvrier 

 exercé distingue d'abord et sépare en deux classes : les sco- 

 ries qui doivent être refondues au fourneau à manche (ce 

 sont les plus pauvres), et ensuite celles qui doivent être re- 

 passées immédiatement dans le fourneau d'où elles sortent. 

 Dans l'espace de quatorze ou quinze heures, on passe une 

 quantité de minerai qui produit de 20 à 40 quintaux de 

 plomb très-doux et très-pur, sans doute en raison de la foible 

 température à laquelle il a été produit. 



